Einfluss der Temperatur auf die Änderung des elektr. Leitungswiderstandes. 549 



Harrison *) hat ferner im Jahre 1904 gezeigt, dass die Per- 

 meabilität des Eisens bei 760" C plötzlich zu sinken beginnt, und 

 bei 855" gänzlich verschwindet. 



Nähere Untersuchungen an Nickel hat A. Batelli-) im Jahre 1888 

 vorgenommen. Ein kleiner Auszug aus seinen Resultaten zum 

 Vergleich mit meinen entsprechenden Grössen (siehe p. 545) möge 

 hier folgen: 



t= 0" bis 220": r/, = 0,003 981; Z> = -0,000 0022. 



f= 230" bis 360": r/ = 0,004352; ö = —0,0000018. 



/^= 380" bis 410": a = 0,003322; ^> = —0,000 0012. 



Weitere Versuche über das thermoelektrische Verhalten 



des Nickels haben ihm bestätigt, dass bei nahezu den gleichen 



Temperaturen Unregelmässigkeiten sich zeigen, bei denen auch das 



anormale Verhalten in Bezug auf den Widerstand sich einstellt. 



V. Schluss. 



Aus den vorliegenden Untersuchungen gehen folgende Tatsachen 

 hervor : 



1. Wird ein Eisendraht im luftleeren Raum auf eine Tem- 

 peratur von ca. 1000" C gebracht und dann langsam abgekühlt, so 

 ist, wieder bei der Anfangstemperatur angelangt, sein elektrischer 

 Widerstand erheblich kleiner geworden. Wird dieses Experiment 

 mehrmals wiederholt, so nähert sich die Widerstandsgrösse bei der 

 Ausgangstemperatur mehr und mehr einem festen Grenzwert, der 

 bis zu 31 "/o kleiner ist als der Anfangswert. 



Nickel zeigt eine ähnliche Eigenschaft, nur beträgt dort der 

 Rückgang höchstens 17 %» während beim Kupfer diese Änderung 

 weniger als 1 "/o ausmacht. 



2. Der elektrische Widerstand eines Eisendrahtes nimmt mit 

 wachsender Temperatur immer rascher zu bis in die Gegend von 

 790" C. Mit noch höher steigender Temperatur vergrössert sich zwar 

 der Widerstand auch noch, aber in viel geringerem Masse, als unter- 

 halb dieser Temperatur. 



Nickel zeigt auch in dieser Beziehung ein ähnliches Verhalten 

 wie das Eisen, nur findet hiei- die Abbiegung in der Widerstands- 

 kurve (vergl. Fig. 7) schon in der Gegend von 370" C statt, 



Kupfer weist im ganzen Versuchsintervall von — 78" bis 924" 

 keine solche Eigentümlichkeit auf, sondern ergibt eine überall nach 

 unten konvex gekrümmte Kurve. 



») Phil. Mag. 6 VII. 



2) Atti deiia R. Acc. di Torino 22. 



